( ^75) 

 formule C-R, préparés au four électrique, produisent ainsi de l'acétylène 

 pur. Le carbure d'aluminium C^Al'' donne un dégagement lent de mé- 

 thane. Récemment, M. Lebeau a démontré que le carbure de glucinium 

 CGl^ fournissait aussi par sa décomposition en présence de l'eau froide du 

 gaz mélhane pur ( ' ). 



» Mais, pour certains carbures métalliques, la décomposition par l'eau 

 sera plus complexe, et la nature des carbures d'hydrogène obtenus, beau- 

 coup plus variable. C'est ce qui ressort de l'étude du carbure d'uranium. 



)) Carbure d' uranium. — L'oxyde d'uranium préparé par l'industrie ren- 

 ferme comme impuretés une petite quantité de fer, et une proportion 

 notable de métal alcalin. En réalité, c'est une combinaison variable 

 d'oxyde d'urane avec la soude, la potasse ou l'ammoniaque. 



» L'oxyde commercial est mis en solution dans l'acide nitrique pur, et 

 le sel obtenu est soumis à deux cristallisations successives; les cristaux 

 essorés sont mis en solution dans l'éther (méthode de Peligot) (') et le 

 mélange est distillé au bain-marie après avoir été additionné de son vo- 

 lume d'eau. Cette distillation s'effectue dans un appareil de verre. L'addi- 

 tion de l'eau a pour but d'éviter une réaction très vive qui se produit à la 

 fin de l'opération, avec projection d'une partie du liquide, par suite d'un 

 dégagement brusque de vapeurs rutilantes. 



» La solution aqueuse d'azotate d'uranium est évaporée à siccité. Le 

 résidu après calcination est entièrement formé d'oxyde jaune d'uranium. 

 Une nouvelle calcination de deux heures au four Perrot l'amène à l'état 

 d'oxyde vert que l'on utilise directement pour la préparation du carbure. 



» Préparation. — I/oxyde vert d'uranium est mélangé avec du charbon 

 de sucre en poudre fine dans les proportions suivantes : 



Oxyde d'uranium .5oo«'' 



Charbon de sucre 6oS'' 



» Le mélange (environ 800'''''), disposé dans un creuset de charbon, est 

 chauffé au four électrique, pendant huit à dix minutes, avec un courant de 

 900 ampères et 5o volts. Cinq minutes environ après le début de l'expé- 

 rience la réduction se produit et de brillantes étincelles s'échappent du 

 four. Quelques minutes plus tard, les étincelles disparaissent, et il reste 



(') Peligot, Recherche!; sur l'uranium {Ann. de Chim. et de Phys., 3° séi-ie, 

 l. V, p. 7). 



(^) Lebeau, Sur un carbure de glucinium {Comptes rendus, t. CXXL, p. !\<j6). 



